— 80 — 



il termometro. Il selenio si comporta in ciò analogamente allo zolfo, come 

 lo dimostrano le ricerche da noi istituite. 



Parte sperimentale. 



Venne determinato l'andamento delle curve di fusione e di solidifica- 

 zione delle miscele dei due componenti, notando le temperature di 10 in 10 se- 

 condi. Data la natura dei due elementi, noi abbiamo eseguito due diagrammi 

 (temperatura-tempo), distinti per ogni singolo miscuglio, corrispondenti, l'uno 

 alla determinazione della temperatura eutectica, eseguita sempre per fusione, 

 l'altro alla determinazione delle temperature di fusione o solidificazione 

 dei due componenti dalle rispettive miscele a composizione variabile. I mi- 

 scugli, una volta fusi, non solidificano rapidamente e nettamente, ma, anche 

 alla temperatura ambiente, rimangono pastosi per lungo tempo, in specie 

 quelli a elevato tenore in iodio. Le determinazioni sullo stesso miscuglio 

 vennero perciò ripetute dopo solidificazione completa. 



Nel mentre che per le miscele da 0 fino al 50 % atomico di selenio 

 è possibile determinare nettamente il punto in cui comincia a separarsi allo 

 stato solido l'iodio puro, e meno bene il fenomeno inverso; per le miscele 

 dal 50 al 100 % atomico di selenio non è possibile ottenere nessuna indi- 

 cazione per raffreddamento della massa omogenea e fusa. 



Le miscele venivano immerse in bagni esterni a paraffina, aventi una 

 temperatura costante e di poco più elevata o più bassa delle temperature 

 da determinarsi. 



I risultati sono riassunti nella seguente tabella e corrispondente dia- 

 gramma di fusione ( l ) : 



% Se 



Temperatura 

 di fusione 



Temperatura 

 di solidificazione 



Temperature 

 eutectiche 



Medie 

 delle temperature 



di fusione 

 e di solidificazione 



Medie 

 delle temperature 

 eutectiche 



0 



112.5° 



113° 





113° 





2 





109 



58° 



109 



58° 



10 



99-100-99,5 



100-100,5 



57-57,5 



100 



57.5 



17.2 



92-93 



93-93 



58-58 



93 



58 



20 



87,5-91-91-89 



88-87-89,2 



58-58,5-57,5 



89 



58 



30 



83 



79-79 



57-58 



80 



57,5 



40 



71-73 (?) 



69 



58 



70 



58 



50 







57,5-57-58-58-58 





58 



55 



73 





58 



73 



58 



60 



93-93 





58-59-56-59,5-58-58 



93 



58 



70 



122-125 





57-58,5 



123,5 



58 



80 



157-157-157 





58-57-58 



157 



58 



90 



189-191-191-190 





57-57,5 



190 



57,5 



98 



213 





58 



213 



58 



100 



218,5-218,5 







218,5 





(') La curva dei tempi eutectici che non è riportata nel diagramma, conferma nel 

 suo andamento generale i risultati ottenuti. 



